— 2d — 



Verputz mit Kalkmörtel. Die rohe Mauerfläche (deren Fugen 

 von außen auf etwa 1 cm Tiefe mörtelleer belassen wurden und welche 

 von Staub u. del. gut gereinigt sein soll, damit der Verputz festhalte) 

 wird tüchtig befeuchtet, und hierauf der mit reinem, reschem Sand an- 

 gemachte Mörtel mit Kraft angeworfen, so daß er auch in die Fugen 

 dringt. Der Verputz wird in ein, zwei oder drei Lagen und in einer 

 Gesamtdicke von höchstens 2 cm aufgetragen, wobei die entsprechende 

 Dicke jeder Lage mit der Kelle hergestellt wird. Bei allen größeren 

 Mauerflächen werden in den Ecken der Wand und dazwischen in Ent- 

 fernungen von etwa 2 m zunächst vertikale Streifen (Lehrstreifen) an- 

 geworfen, welche mittels des Richtscheites und Senkbleies geprüft werden 

 und dann beim Anwurf der Zwischenflächen als Richtschnur dienen. 

 Man unterscheidet aj den gewöhnlichen Verputz, welcher wieder ein 

 grober oder ein feiner Verputz sein kann, b) den Zierverputz 

 (Quaderverputz), c) den Spritzauwurf. Der grobe Verputz wird 

 aus ein oder zwei Lagen gebildet, wobei der Mörtel bloß mit der Latte 

 abgestreift oder mit der Kelle etwas ausgeglichen wird und gröberer 

 Sand zur Verwendung gelangt. Der feine Verputz besteht aus drei 

 Lagen Mörtel, deren erstere zwei wie beim groben Verputz aufgetragen 

 werden, während die dritte Lage aus einem mit feingesiebtem Sand und 

 mehr Kalk angemachten Mörtel hergestellt und, um eine glatte Fläche 

 zu erhalten, mit dem Reibbrettchen verrieben wird. Der Zier verputz 

 (Quaderverputz) wird aus gewöhnlichem Verputz erzeugt, indem man in 

 denselben Fugen einsehneidet, so daß die Wand das Ansehen einer Quader- 

 mauer erhält. Die Fugen werden hiebei mit einem Messer nach einer Blech- 

 schablone gezogen. Der Spritz anwurf besitzt eine rauhe, körnige Ober- 

 fläche, welche erzeugt wird, indem man auf den frischen gewöhnlichen 

 Verputz kleine Kieselsteinchen anwirft, die daran oberflächlich haften 

 bleiben. Eine andere Art rauhen Verputzes stellt man her, indem man 

 die verputzte Fläche mit kurzen, beschnittenen Reisigbesen gleichmäßig 

 betupft. 



Der Verputz wird von oben nach unten zu angeworfen, sobald die 

 Mauern auch innerlich gut ausgetrocknet sind; er muß zu einer solchen 

 Jahreszeit fertiggestellt sein, daß er selbst noch gut erhärten kann, bevor 

 Frostwetter eintritt. Damit der Anwurf haltbar sei, muß, zumal an der 

 Wetterseite, gutes Mörtelmaterial dazu verwendet werden. 



Wo Riegelwände verputzt werden sollen, muß deren Holz, bei ganz 

 hölzernen Wänden aber die ganze Fläche mit Rohrstängeln in horizontalem 

 Verlaufe benagelt werden, damit das unvermeidliche Reißen des Holzes 

 keine bedeutenderen Risse im Verputz verursache und auch der Anwurf 

 besser an der Fläche hafte. Auf diese Rohrunterlage („Berohrung") wird 

 der Verputz wie bei den Mauern angeworfen und geglättet. 



Weißigung der Mauern; sie erfolgt, nachdem der Verputz gehörig 

 ausgetrocknet ist, indem man die Mauern mittels des Weißpinsels mit Kalk- 

 tünche (Kalkmilch) überzieht. Für neue Mauern genügt ein ein- oder zwei- 

 maliger Anstrich; bei alten Mauern muß mitunter eine mehrmalige Weißi- 

 gung (Durchschlagen der früheren Farben und alten Schmutzflecke!) ein- 

 treten, jedenfalls muß vorher die frühere Kalkkruste abgeschabt werden. 



Das Färbein der Mauer erfolgt durch ebensolchen Anstrich wie die 

 Weißigung, nur wird der Kalktünche etwas Erdfarbe zugesetzt. Nur matte, 

 sanfte Farben (Ocker, Grünerde) machen einen hübschen Eindruck. 



Bei Mitanwendung von Gips lassen sich mit dem Verputz allerhand 

 hübsche Verzierungen an den Wänden (Gesimse!) und Decken anbringen 

 (vgl. Seite?); solche feinere Verputzarbeiten nennt man Stuckarbeiten. 



